392 



Mineralogie. 



zu beobachten. Für alle Metalle wird n . \/l -j- k" (und damit auch n k, 

 d. h. die Durchsichtigkeit) durch Beobachtung von A oder cf mit gTosser 

 Genauigkeit gewonnen ; durch Beobachtung von \\> ergibt sich k, aber mit 

 gleicher Genauigkeit nur bei denjenigen Metallen, die grossen Brechungs- 

 index besitzen. (Über die Beziehungen zwischen xp, /\, y und n, k vergl. 

 dies. Jahrb. 1890. I. -11-.) Die Beobachtungsmethode ist die bereits 

 früher vom Verf. angewandte (beschrieben in Ann. d. Plrys. N. F. 34. 

 p. 489. 1888). 



Nachstehende Tabelle enthält die definitiven, vom Verf. gefundenen 

 Werthe des Brechungsindex n, Absorptionscoefficienten nk, Haupteinfalls- 

 winkel q , Hauptazimuth \p und des Eeflexionsvermögens bei senkrechter 

 Incidenz (I, in Procenten der einfallenden Intensität) für Natriumlicht. 



sowie die Werthe n', n'k'^, I' für rothes Licht von der Wellenlänge 



A' = 630 . 10 mm ; der Absorptionscoefficient ist hier mit — multiplieirt 



worden, um ein Maass für die Durchsichtigkeit desselben Metalles für die 

 beiden Farben zu liefern. 









nk 



n 



I | 



n k — 

 X* 



n' 



I' 



Wismuth, gegossen 





77° 



3' 



31° 



58' 



3,66 



1,90 



65,2 



3,68 



2,07 



66,9 



Blei, rein . . . 





76° 



42' 



30° 



45' 



3,48 



2,01 



62,1 



3,21 



1,97 



62,2 



„ mit 2 °/ Sn . 













3,44 



1,97 



62,0 





- 





Quecksilber, rein . 





79° 



34' 



35° 



43' 



4,96 



1,73 



78,4 



4,86 



1,87 



78,9 



mit 2°/ ( 



Zu . 











4,88 



1,55 



79,6 









Platin, rein . . . 





78° 



30' 



32° 



35' 



4,26 



2,06 



70,1 



4.17 



2,16 



71,2 



„ mit etwas Ir 













4,12 



2,15 



68,0 













72° 



18' 



41° 



39' 



2,82 



0,366 



85,1 



2,94 



0,306 



89,5 



,, 18karätig . 













3,04 



0,570 



81,8 





_ 





Antimon .... 





80° 



26' 



29° 



35' 



4,94 



3,04 



70,1 



4,62 



3,17 



70,0 



Zinn, fest . . . 





79° 



57' 



37° 



24' 



5,25 



1,48 



82,5 



5,13 



1,66 



82,2 



„ flüssig . . 













4,50 



2,10 



71,9 









Cadmium .... 





79° 



22' 



38° 





5,01 



1,13 



84,7 



4,96 



1,31 



84,5 



Silber ..... 





75° 



42' 



43° 



35' 



3,67 



0,181 



95,3 



3,70 



0,203 



95,3 



Zink ..... 





80° 



35' 



34° 



45' 



5,48 



2,12 



78,6 



5,17 



2,36 



77,4 



Kupfer, rein . . 





71° 



35' 



38° 



57' 



2,62 



0,641 



73,2 



2,84 



0,580 



80,0 



„ unrein . . 













2,64 



0,686 



72,1 











3 Th. Cu + 1 Th. 



Ni . . 











3,32 



1,55 



64,0 





— 



_ 



Nickel . . . . . 





76° 



1' 



31° 



41' 



3,32 



1,79 



62,0 



3,32 



1,89 



63,7 



Eisen . . . . 





76° 



30' 



27° 



39' 



3,20 



2,36 



56,1 









Stahl . . . . . 





77° 



3' 



27° 



49' 



3,40 



2,41 



58,5 



3,24 



2,62 



58,5 







79° 



55' 



37° 



34' 



5,23 



1,44 



82,7 



5,10 



1,62 



82,4 



Magnesium . . . 





77° 



57' 



42° 



42' 



4,42 



0,37 



92,9 



4,31 



0,40 



93,5 



WooD'sche Legirung, 



fest . 







- 





4,65 



2,03 



73,4 







- 



" ?) 



flüssig 







1 " 





4,50 



2,10 



71,9 







- 



